(784) 



chimie appliquée. — Procédé pour la formation d'un ciment très-solide 

 par l'action d'un chlorure sur l'oxjde de zinc ; par AI. Sorel. 



(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.) 



« J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie un nouveau 

 procédé chimique que j'ai découvert pour former un mastic ou ciment 

 d'une grande solidité. Ce ciment est un oxychlorure basique de zinc : ou 

 l'obtient en délayant de l'oxyde de zinc dans du chlorure liquide de la même 

 base, ou dans un autre chlorure isomorphe au chlorure de zinc, par exemple 

 du protochlorure de fer, de manganèse, de nickel, de cobalt, etc. On peut 

 remplacer ces chlorures par de l'acide chlorhydrique. 



» On obtient un ciment d'autant plus dur que le chlorure est plus con- 

 centré et l'oxyde de zinc plus lourd. J'emploie des résidus lavés provenant 

 de la fabrication du blanc de zinc, ou bien je calcine à la chaleur rouge du 

 blanc de zinc ordinaire. J'emploie du chlorure de zinc, marquant de 5o à 

 60 degrés à l'aréomètre de Beaumé, et pour que le ciment prenne moins 

 vite, je fais dissoudre dans le chlorure environ 3 pour 100 de borax ou de 

 sel ammoniac, ou bien je calcine l'oxyde, après l'avoir délayé avec de l'eau 

 contenant une petite quantité de borax. 



» Le mastic ou ciment obtenu par la combinaison des substances ci-des- 

 sus peut être coulé dans des moules comme du*"plâtre ; il est aussi dur que 

 du marbre; le froid, l'humidité et même l'eau bouillante sont sans action sur 

 ce ciment; il résiste à 3oo degrés de chaleur sans se désagréger, et les acides 

 les plus énergiques ne l'attaquent que très-lentement. 



» La nouvelle matière plastique ne coûte pas cher, mais on peut encore 

 en diminuer le prix de revient d'une manière très-notable, en mélangeant 

 avec l'oxyde de zinc des matières métalliques, siliceuses ou calcaires, telles 

 que de la limaille de fer ou de fonte, de la pyrite de fer, de la blende, de 

 l'émeri, du granité, du marbre, et tous les calcaires durs. Les matières ten- 

 dres, telles que la craie et les ocres, ne conviennent nullement. 



» On peut donner les couleurs les plus vives et les plus variées au nou- 

 veau ciment, ce qui permet de s'en servir pour faire des tables et des dal- 

 lages mosaïques d'une grande dureté et d'une grande beauté. M. Fontenelle, 

 sculpteur, l'a employé avec succès pour cet objet, et l'on peut voir dans 

 l'église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris, des mosaïques formées avec le nou- 

 veau ciment. 



» On peut aussi employer ce ciment à faire des objets d'art moulés, tels que 

 statues, statuettes, médaillons, bas-reliefs, etc. Ce ciment convient parfai- 



